Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Credenza in rovere massello: trattamenti.

Ciao a tutti,
ho acquistato una credenza in rovere massello presso un'azienda che
lavora legnami per coperture. Hanno un piccolo artigiano che fa anche
dei piccoli lavori.
Questa credenza è in lamellare di rovere, soltanto che è ancora
grezza. Vorrei portarla a color noce.
C'è chi mi dice di dare due mani di mordente, poi altre due di
turapori e infine o cera o qualche altro prodotto per finitura.
C'è chi invece al posto del mordente mi consiglia un impregnante
oppure addirittura di mettere il colorante nel turapori e dare il
colore in questo modo.
Accetto consigli! Sia sul materiale sia sul come darli (cioè se a
pennello, compressore o altro).
Altri lavori utilizzando impregnante li ho fatti (non ho mai usato il
mordente) però ho notato che i colori dell'impregrante non sono mai
come vorrei. Si può correggere aggiungendo un po' di colorante?
Grazie a tutti in anticipo.
Alex

Alex ha scritto:

Ti illustro le operazioni:
Fase 1: carteggiatura.
Prima di tutto devi carteggiare la credenza eliminando tutte le
imperfezioni del legno (stuccando eventuali crepe o fori) fino a farlo
diventare liscio come se fosse vetro; a questo punto con una spugna
bagnata (non troppo) bagni tutta la credenza e aspetti che asciughi. Ti
accorgerai che il legno e' ridiventato ruvido (in gergo si dice che alza
il pelo) quindi prendi la carta vetrata (grana fine) e ridai un'altra
passata.
Attenzione ad usare uno stucco dello stesso colore finale della credenza.
Fase 2: mordenzatura.
Prendi del mordente all'acqua del colore che desideri (nel tuo caso noce).
E' in polvere e va mescolato con acqua. Il colore dipende dalla
concetrazione quindi, per regolarti, ti conviene rimediare un pezzo di
rovere di scarto e fare delle prove. Tieni presente che il colore finale
del mobile sara' quello ottenuto appena passi il mordente sul legno (cioe'
quando e' ancora bagnato). Per passare il mordente usa una grossa spugna e
cerca di uniformare il piu' possibile il colore. Essendo all'acqua hai
tutto il tempo che vuoi per rimediare a macchie e scolature. Non usare il
pennello perche', su superfici ampie, non riusciresti ad uniformare il
colore.
NON ti azzardare a passare la carta vetrata dopo la mordenzatura per
eliminare eventuali imperfezioni. Ormai quello che e' fatto e' fatto.
Fase 3: fondo.
Quando tutto e' perfettamente asciutto puoi passare il fondo. Ti conviene
usare un normale turapori (ti consiglio il Sayerlack SU220). Lo stendi a
pennello diluendolo con la nitro. Anche qui per regolarti con la
diluizione devi fare in modo che si riesca agevolmente a stenderlo con il
pennello.
Dai due mani almeno (tre sarebbero l'ideale). Cerca di non fare scolature
quando lavori su superfici verticali.
Fase 4: carteggiatura.
Procurati: carta vetrata molto fine, olio paglierino bianco e petrolio
bianco rettificato. In un barattolo fai un mix di olio e petrolio (50 e
50). Con un penello stendilo sulla parte che stai per carteggiare quindi
inizia a carteggiare con passate molto leggere. Devi stare molto attento a
non insistere troppo in un punto (specie negli angoli) altrimenti ti porti
via la mordenzatura e ti viene una bella macchia bianca. Per capire quando
basta carteggiare devi sentire sotto il dito una superficie assolutamente
liscia. Alla fine asciuga tutto con un panno pulito.
Fase 5: ceratura.
Procurati della buona cera vergine d'api. Vai da un apicultore e lascia
perdere le cere pronte che trovi in ferramenta. Se e' troppo dura scaldala
su un fornellino e diluiscila con normale acqua ragia. Stendila con un
pennello, aspetta qualche minuto che comincia ad indurire (non troppo) e
comincia a strofinare con un panno morbido che non lasci pelucchi. Non ti
stancare mai di strofinare.
Forse sono stato un po' lungo ma spero di essermi spiegato. In caso di
dubbi sono a tua disposizione.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it